Dritter Abschnitt. Die Kautsclmkgruppe. 537 



Schwefelchloriir wird von Balata, wie von Kautschuk absorbiert 

 und fiihrt zu einer Verbindung, auf welche die Forniel C 10 H 16 S 2 G1 2 an- 

 genahert stimmt. Nach seiner Reinigung stellt es harte lichtgelbe Kurn- 

 chen dar, die sich zu einem feinen Pulver zerreiben lassen, keinen 

 freien Schwefel mehr enthalten und in wechselnden Mengen Salzsaure 

 abspalten. 



Schwefel vulkanisiert nach Gaspari 1 ) und Ditmar 2 ) sehr wirkungs- 

 voll. Bei einem Schwefelgehalt von 2,69 Proz. waren die entstandenen 

 Produkte entschieden elastisch, wenn auch nicht im gleichen MaBe wie 

 vulkanisierter Kautschuk. Bei einem Schwefelgehalt von 30 50 Proz. 

 erhielt Ditmar vollstandig ausvulkanisierte , elastische Proben. Als 

 Maximum der Schwefelaufnahme fand Gaspari bei 1 stii ndigem Er- 

 hitzen auf 160C einen Schwefelgehalt von 36,38 Proz. 



Caspari fafit seine Untersuchungsergebnisse dahin zusammen, daB 

 die Identitat der Kohlenwasserstoffe in der Guttapercha und Balata er- 

 wiesen erscheint und daB kein bedeutender Unterschied in der Chemie 

 der beiden Polyprene besteht. Es scheint, als ob man es hier mit ein 

 und demselben Molekiii zu tun hat, dessen vielleicht polymerische Ver- 

 schiedenheit die vorhandenen Unterschiede bedingt. 



V. Mikroskopisches Verhalten der Korper 

 der Kautschukgruppe. 



Nach Faraday ist der Kautschuk strukturlos, von organischer 

 Struktur ist am Kautschuk nicht das mindeste wahrzunehmen. Dennoch 

 ist er nicht eine durch und durch gleichartige Masse wie etwa das 

 arabische Gummi. Pay en hat ihm ein unregelmiiBiges, netzfurmiges 

 Gefiige zugeschrieben , hervorgerufen durch unregelmaBig verteilte und 

 unregelmaBig gestaltete Poren. Wiesner 3 ) hat viele Kaulschuksorten 

 im Mikroskope untersucht, von denen manche ein hochst unregelmaBiges, 

 netzfurmiges Gefiige erkennen lieBen; doch hat dieser Forscher auch 

 Sorten gefunden, die selbst bei lOOOfacher linearer VergrOBerung keine 

 Spur von Hohlriiumen zeigten, sondern aus groBen, unregelmaBigen, 

 runzeligen Blattern zusammengesetzt zu sein schienen. Durch Quellungs- 

 mittel verkleinern sich die Poren der Substanz und glatten sich die 

 Runzeln aus. Rohe, geknetete, aber ungepreBte Guttapercha laBt, ahn- 

 lich wie gewisse Kautschuksorten, eine Anzahl hochst unregelmaBig ge- 

 stalteter und verteilter Hohlraumchen erkennen. Die Masse selbst ist 



1) Chem. Zentralbl. 1 (1906), p. 56 1. 



2) Die Analyse des Kautschuks, der Guttapercha und Balata, p. 86. 



3) 1. Aufl. dieses Buches, p. 164ff. 



